( ,2 99 ) 

 ment émaillés qui ne laissaient passer aucun gaz, même à la température 

 de fusion du cuivre. 



» L'hydrogène ne commence à se dégager qu'au rouge sombre et ne se 

 libère que fort lentement. Six à huit heures sont nécessaires pour l'extraire 

 complètement de io gr à i5 gr de métal. Le gaz recueilli fut analysé. Voici 

 les résultats. 



» i° Influence de la durée de Uèleclroly se. — En comparant les dépôts 

 opérés dans des èlectrolytes de composition identique et à la même tempéra- 

 ture, on voit d'abord que le volume du gaz occlus par rapport au volume 



/y \ 

 du cuivre [-J— ) diminue à mesure que le dépôt s'accroît, c'est-à-dire que 



l'électrolyse se poursuit; ensuite que la proportion de gaz carbonique 

 augmente. La diminution totale porte donc sur l'hydrogène (polarisation). 



» 2° Influence de la température. L'ensemble des dépôts de même 



poids, pour un même éleclrolyte, montre que la quantité de gaz occlus di- 

 minue à mesure que la température s'élève. 



» Il est intéressant de remarquer que, si les dépôts en bain neutre sont 

 très cassants, cette fragilité tend à diminuer à mesure cpie la température 

 s'élève. 



» Mais il ne faut pas, comme on l'admet généralement, attribuer à la 

 quantité de gaz occlus, pas plus qu'à l'hydrogène, la fragilité d'un dépôt 

 cuivrique. 



» 3° Influence de l'acidité. — Si la température tend à rendre le dépôt 

 malléable, Y état acide de l'électrolyte (plutôt que le degré d'acidité lui- 

 même) a une influence bien autrement grande. La teneur en gaz des dé- 

 pôts de même poids obtenus à la même température s'élève un peu avec 

 le degré d'acidité. Il est remarquable que la moindre quantité d'acide mo- 

 difie totalement la nature du dépôt. Un bain neutre qui fournit des dépôts 

 très cassants finit, après quelque temps d'électrolyse, par donner des 

 dépôts moins aigres, par suite de la libération d'acide. 



» 4° Nature des dépôts; leur malléabilité. — Le métal déposé en bain 

 neutre a fourni des résultats tout à fait inattendus, quant à la composition 

 du mélange gazeux occlus. Ainsi la proportion d'acide carbonique est tou- 

 jours plus forte que pour les bains acides. Elle croit rapidement avec la 

 température jusqu'à 3o°. Le gaz carbonique forme alors les — du volume 

 total. Quant au dépôt, il présente un aspect spécial. Déjà, après quelques 

 heures, se montrent sur les bords des arborisations, de véritables deudrites 



